jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
bout d'un tube, on peut disposer de sacs de forme très allongée, abords retroussés qui restent au-dessus du niveau du liquide ou de sacs dont le bord fait corps avec un manchon en verre, donc sans besoin de ligature. Les caractéristiques de ces membranes, c'est-à-dire surtout leur perméabilité et leur résistance au déchirement par la pression sont comme on le sait variables entre des limites très larges et dépendent, comme on l'a dit, de la composition du collodion et des modalités de la confection des membranes. Ainsi, en suivant les prescriptions ci-dessous données on peut préparer des sacs de 1 centimètre de diamètre, 12 centimètres de hauteur, qui sous la pression de 1 mètre d'eau, ont un débit heure de 50-80 centimètres cubes pour l'eau distillée et ne se déchirent que lorsque la pression dépasse celle d'une colonne d'eau de 3 à 4 mètres de hauteur. C'est au moyen de ces membranes en forme de sac, ajustées dans les appareils, par leur bord supérieur, au-dessus des niveaux des liquides, que l'on peut obtenir les équilibres d'osmose, dialyse et ultrafiltration indispensables pour les mesures physico-chimiques et les cultures microbiennes ; d'ailleurs, ces membranes peuvent aussi être commodément et proprement agencées à l'intérieur de douilles en verre tapissées de papier filtre afin de servir à la filtration sous toute la pression par aspiration qu'on obtient avec la trompe à eau ou même à de plus fortes pressions avec des gaz comprimés. Mais il est à noter que trop souvent dans de semblables techniques on se fait illusion sur l'avantage qu'a la pression plus forte le débit augmente, car il faut tenir compte de l'adhérence du filtre à la surface qui le porte et de son colmatage, circonstances défavorables qui sont exagérées par l'augmentation de pression comme on le voit par les expériences ci-dessous. EXPÉRIENCE 1. — En ultrafiltrant de l'eau distillée: a) La membrane étant appuyée sur une plaque en porcelaine percée de trous; b) Comme dans le cas précédent, mais en interposant entre la membrane et la plaque en porcelaine une feuille de papier filtre Berzélius: c) La membrane n'étant pas
l'intérieur de douilles en verre tapissées de papier filtre afin de servir à la filtration sous toute la pression par aspiration qu'on obtient avec la trompe à eau ou même à de plus fortes pressions avec des gaz comprimés. Mais il est à noter que trop souvent dans de semblables techniques on se fait illusion sur l'avantage qu'a la pression plus forte le débit augmente, car il faut tenir compte de l'adhérence du filtre à la surface qui le porte et de son colmatage, circonstances défavorables qui sont exagérées par l'augmentation de pression comme on le voit par les expériences ci-dessous. EXPÉRIENCE 1. — En ultrafiltrant de l'eau distillée: a) La membrane étant appuyée sur une plaque en porcelaine percée de trous; b) Comme dans le cas précédent, mais en interposant entre la membrane et la plaque en porcelaine une feuille de papier filtre Berzélius: c) La membrane n'étant pas appuyée les débits sont respectivement comme 1/4, 5, 6, sous la pression de 65 m. m. d'Hg. EXPÉRIENCE 2. — En ultrafiltrant de l'eau distillée dans l'appareil monté comme en b. LES DÉBITS HEUREUX, DÉPENSÉS EN CENT. CUBES, SONT PENDANT LA SOIT LA PRESSION DE BAR 24 HEURES 2 HEURES 3 HEURES 24 HEURES EN CENT. CUBES 65 millimètres d'Hg. 15 15 15 12 350 130 millimètres d'Hg. 30 29 28 25 690 260 millimètres d'Hg. 57 5H 55 50 1.300 720 millimètres d'Hg. 105 103 102 89 EXPÉRIENCE 3. En ultrafiltre également dans l'appareil monté comme en b, un empois d'amidon, très dilué (1 g. d'amidon au litre dans l'eau bouillante, le tout maintenu à l'ébullition pendant quinze minutes). LES DÉBITS HEURES, DÉBIT TOTAL EN CENT. CUBES, SONT PENDANT LA SOUS LA PRESSION DE heures 2 heure 3 heure 24 heures en cent cubes 65 millimètres d'Hg. 5 1 5 45 130 millimètres d'Hg. 9 6 4 15 52 260 millimètres d'Hg. 15 4 3 15 60 720 millimètres d'Hg. 21 6 4 15 70 ULTRAFILTRATION, DIALYSE, OSMOMÉTRIE EXPÉRIENCE 4. — Les membranes ayant servi dans l'expérience 3, donc déjà colmatées sous des pressions croissantes 65, 130, 260, 720
3 HEURES 24 HEURES EN CENT. CUBES 65 millimètres d'Hg. 15 15 15 12 350 130 millimètres d'Hg. 30 29 28 25 690 260 millimètres d'Hg. 57 5H 55 50 1.300 720 millimètres d'Hg. 105 103 102 89 EXPÉRIENCE 3. En ultrafiltre également dans l'appareil monté comme en b, un empois d'amidon, très dilué (1 g. d'amidon au litre dans l'eau bouillante, le tout maintenu à l'ébullition pendant quinze minutes). LES DÉBITS HEURES, DÉBIT TOTAL EN CENT. CUBES, SONT PENDANT LA SOUS LA PRESSION DE heures 2 heure 3 heure 24 heures en cent cubes 65 millimètres d'Hg. 5 1 5 45 130 millimètres d'Hg. 9 6 4 15 52 260 millimètres d'Hg. 15 4 3 15 60 720 millimètres d'Hg. 21 6 4 15 70 ULTRAFILTRATION, DIALYSE, OSMOMÉTRIE EXPÉRIENCE 4. — Les membranes ayant servi dans l'expérience 3, donc déjà colmatées sous des pressions croissantes 65, 130, 260, 720 millimètres d'Hg, sont employées à ultrafiltrer le même empois d'amidon, toutes également sous une pression de 720 millimètres d'Hg. POUR LA MEMBRANE 1, 24 HEURES, DÉBIT TOTAL EN CENT. CUBES, SONT PENDANT LA 24 HEURES PAR 24 HEURES SOUS LA 1 heure 2 heure 3 heure 24 heure en cent cubes 65 millimètres d'Hg. 1 6,5 3,5 1,5 52 320 millimètres d'Hg. 10 5 3 1,5 50 260 millimètres d'Hg. 6 4 2 1,5 39 720 millimètres d'Hg. 1,5 1,5 1,5 1,5 36 Comme on le voit dans ces expériences : S'il est vrai que le débit augmente théoriquement avec la pression, l'obligation d'appuyer la membrane sur un support réduit cet avantage, et lorsqu'il s'agit d'ultrafiltrer des liquides gelatinneux, cet avantage est encore diminué pour la filtration d'une quantité assez grande de liquide nécessitant un temps assez long, et lorsqu'il s'agit le filer des fractions successives sur la même membrane, l'avantage de fortes pressions est annulé. Quant aux expédients qui permettent d'obtenir des membranes très perméables moyennant l'addition au collodion de milliers telles que la glycerine, l'acide acétique, l'éthylène glycol, il faut remarquer que dans ce cas la matière de la membrane ne peut être considérée comme rigoureusement insoluble (après
cubes 65 millimètres d'Hg. 1 6,5 3,5 1,5 52 320 millimètres d'Hg. 10 5 3 1,5 50 260 millimètres d'Hg. 6 4 2 1,5 39 720 millimètres d'Hg. 1,5 1,5 1,5 1,5 36 Comme on le voit dans ces expériences : S'il est vrai que le débit augmente théoriquement avec la pression, l'obligation d'appuyer la membrane sur un support réduit cet avantage, et lorsqu'il s'agit d'ultrafiltrer des liquides gelatinneux, cet avantage est encore diminué pour la filtration d'une quantité assez grande de liquide nécessitant un temps assez long, et lorsqu'il s'agit le filer des fractions successives sur la même membrane, l'avantage de fortes pressions est annulé. Quant aux expédients qui permettent d'obtenir des membranes très perméables moyennant l'addition au collodion de milliers telles que la glycerine, l'acide acétique, l'éthylène glycol, il faut remarquer que dans ce cas la matière de la membrane ne peut être considérée comme rigoureusement insoluble (après un nombre de lavages suffisamment nombreux et souvent fréquents). D'ailleurs, si l'avantage de l'ajout à la perméabilité obtenue par ces additions est considérable, dans le cas de membranes en feuilles plates et surtout de papiers ou toiles imbibés, cet avantage diminue lorsque avec ces colles on doit préparer des sacs ; toutefois, c'est l'éthylène glycol, d'après M. Pérez, que nous conseillons. En voici les caractéristiques : Si de même dimensions et fonctionnant dans les mêmes conditions que précédemment, préparés avec du collodion à 5 p. 100 de nitrocellulose additionné de 10 p. 100 d'éthylène glycol : débit heure : 80 à 100 cent. cubes. Pression de rupture : 3 m. d'eau. Préparés avec du collodion à 5 p. 100 de nitrocellulose, et 25 p. 100 d'éthylène glycol : débit heure : 120 à 130 cent. cubes. Pression de rupture : 1,5 m. On voit, que si l'on gagne en perméabilité, on perd en résistance. Quant à l'expédient, pour augmenter la résistance de la membrane, qui consiste à imprégner et enrober de collodion des plaques poreuses, de la toile ou du papier, il faut signaler les inconvénients graves que voici : le collodion, ne constitue sur ces supports, une surface tout
; toutefois, c'est l'éthylène glycol, d'après M. Pérez, que nous conseillons. En voici les caractéristiques : Si de même dimensions et fonctionnant dans les mêmes conditions que précédemment, préparés avec du collodion à 5 p. 100 de nitrocellulose additionné de 10 p. 100 d'éthylène glycol : débit heure : 80 à 100 cent. cubes. Pression de rupture : 3 m. d'eau. Préparés avec du collodion à 5 p. 100 de nitrocellulose, et 25 p. 100 d'éthylène glycol : débit heure : 120 à 130 cent. cubes. Pression de rupture : 1,5 m. On voit, que si l'on gagne en perméabilité, on perd en résistance. Quant à l'expédient, pour augmenter la résistance de la membrane, qui consiste à imprégner et enrober de collodion des plaques poreuses, de la toile ou du papier, il faut signaler les inconvénients graves que voici : le collodion, ne constitue sur ces supports, une surface tout unie qu'en étant en couche suffisamment épaisse; la surface, de faible épaisseur, est morcelée, et en ce cas, l'adhérence avec le support étant précaire et le collodion susceptible de se rétrécir, des interstices très petits ou même inexistants; au début de la fabrication, peuvent se former et s'élargir pendant les manipulations, particulièrement autour d'un point tel qu'en présente la surface du papier ou même la toile en soi da plus soigneusement tissée, le collodion forme une gaine, très serrée, qui s'élargit aussitôt après la préparation faite, mais qui ensuite s'éllargit par contraction de la gelée et compromet l'hémiperméabilité. Il faut empêcher, à des inconvénients comme celui-là et, en général, à de mauvaises ligatures, les insuccès pour lesquels il s'est même trouvé des auteurs pour nier qu'une membrane en collodion puisse retenir des microbes, de dimensions volumineuses comme la bactérie charbonneuse. En somme, dans le cas où, comme en chimie physique, on a besoin d'étudier l'équilibre entre un liquide colloïdal et son liquide intermicellaire, et dans le cas où, comme en bactériologie, on a besoin d'étudier les microorganismes appelés bactéries pathogènes, l'emploi de membranes en forme de sac est non seulement avantageux, mais presque indispensable. Sûrement, n'importe quelle forme est bonne
manipulations, particulièrement autour d'un point tel qu'en présente la surface du papier ou même la toile en soi da plus soigneusement tissée, le collodion forme une gaine, très serrée, qui s'élargit aussitôt après la préparation faite, mais qui ensuite s'éllargit par contraction de la gelée et compromet l'hémiperméabilité. Il faut empêcher, à des inconvénients comme celui-là et, en général, à de mauvaises ligatures, les insuccès pour lesquels il s'est même trouvé des auteurs pour nier qu'une membrane en collodion puisse retenir des microbes, de dimensions volumineuses comme la bactérie charbonneuse. En somme, dans le cas où, comme en chimie physique, on a besoin d'étudier l'équilibre entre un liquide colloïdal et son liquide intermicellaire, et dans le cas où, comme en bactériologie, on a besoin d'étudier les microorganismes appelés bactéries pathogènes, l'emploi de membranes en forme de sac est non seulement avantageux, mais presque indispensable. Sûrement, n'importe quelle forme est bonne quand elle convient au but donné, mais il est à craindre que l'on se contente de membranes en feuilles planes obtenues en versant du collodion sur une surface plane, en forme de manchon ou même en forme de sac, confectionnées en versant du collodion à l'intérieur d'un tube ou d'un vase en verre : parce que la technique en semble plus facile; alors que réellement il est très aisé de confectionner des membranes en forme de sac à bord retroussé ou faisant corps avec un manchon en verre lorsqu'on procède de la façon ci-dessous exposée. Confection des dialyseurs et ultrafiltres en forme de sac à bord retroussé. La confection de ces membranes (fig. a) est aisée en employant un mandrin (6) constitué par un tube de verre fermé à arrondi aux extrémités, portant un renflement aux 2/3 de sa hauteur et sur lequel, soit en versant (fig. b) soit en l'immergeant (fig. c) on fait adhérer une couche de collodion (fig. d) lorsqu', par dessiccation et trempage dans l'eau, la membrane gélatineuse a la consistance voulue, on la détache au moyen du dispositif (fig. p206): consistant surtout en une douille où l'on peut pratiquer une aspiration ; le mandrin est
vase en verre : parce que la technique en semble plus facile; alors que réellement il est très aisé de confectionner des membranes en forme de sac à bord retroussé ou faisant corps avec un manchon en verre lorsqu'on procède de la façon ci-dessous exposée. Confection des dialyseurs et ultrafiltres en forme de sac à bord retroussé. La confection de ces membranes (fig. a) est aisée en employant un mandrin (6) constitué par un tube de verre fermé à arrondi aux extrémités, portant un renflement aux 2/3 de sa hauteur et sur lequel, soit en versant (fig. b) soit en l'immergeant (fig. c) on fait adhérer une couche de collodion (fig. d) lorsqu', par dessiccation et trempage dans l'eau, la membrane gélatineuse a la consistance voulue, on la détache au moyen du dispositif (fig. p206): consistant surtout en une douille où l'on peut pratiquer une aspiration ; le mandrin est introduit dans la douille comme l'indique le croquis e ; alors, avec les doigts, on décolle ; on retrousse et on fait adhérer au pourtour extérieur de la douille le rebord de la membrane en collodion comme l'indique le même croquis e; à ce moment, en aspirant, l'air s'introduit entre le mandrin et la membrane, distend et la décolle du mandrin qu'on relève facilement. Dès lors, il ne reste qu'à laver à l'eau froide et fixer à l'eau chaude la membrane qui est ainsi prête pour l'emploi. Voici plus en détail les différentes étapes de cette manipulation : Le mandrin et la douille auront des dimensions pouvant varier sans limites, mais telles qu'entre le diamètre extérieur du mandrin et le diamètre intérieur de la douille, il y ait une différence de 2 à 3 millimètres lorsque ces diamètres sont voisins de 10 millimètres, et de 5 à 6 millimètres lorsque ces diamètres sont voisins de 50 millimètres environ, et ceci pour introduire et décoller commodément la membrane. Cette douille sera constituée par une seule pièce dans le cas où le sac doit être détaché de cette douille pour s'adapter à une attraction douille semblable faisant corps avec un appareil où
le mandrin et la membrane, distend et la décolle du mandrin qu'on relève facilement. Dès lors, il ne reste qu'à laver à l'eau froide et fixer à l'eau chaude la membrane qui est ainsi prête pour l'emploi. Voici plus en détail les différentes étapes de cette manipulation : Le mandrin et la douille auront des dimensions pouvant varier sans limites, mais telles qu'entre le diamètre extérieur du mandrin et le diamètre intérieur de la douille, il y ait une différence de 2 à 3 millimètres lorsque ces diamètres sont voisins de 10 millimètres, et de 5 à 6 millimètres lorsque ces diamètres sont voisins de 50 millimètres environ, et ceci pour introduire et décoller commodément la membrane. Cette douille sera constituée par une seule pièce dans le cas où le sac doit être détaché de cette douille pour s'adapter à une attraction douille semblable faisant corps avec un appareil où il sera utilisé; par contre, cette douille sera constituée de deux morceaux inégaux d'un même tube maintenus ensemble par un tube de caoutchouc, dans le cas où l'on veut délacer le sac déjà troussé et adhérant à un segment de tube en verre qui lui servira de support, étant ajusté à l'appareil où il doit servir. La collerette, c'est-à-dire la partie supérieure du sac qu'on va retrousser, doit être constituée de collodion plus résistant, plus mallable et imperméable; dans ce but, c'est du collodion à 4 ou 5 p. 100 de nitrocellulose contenant environ 2 à 4 p. 100 d'huile de vaseline, ou mieux d'huile de ricin, qu'il faut employer. On confectionne celle-ci en maintenant le mandrin en position horizontale et en versant à refus, sur la partie renforcée, du collodion vaseline ou riciné dont on récolele le surplus dans un verre placé au-dessous, tout en imprimant au mandrin un mouvement de rotation en l'inclinant quelque peu pour former une couche uniforme couvrant la moitié du rendement et 2 à 3 centimètres environ de la partie cylindrique (fig. c). L'opération doit être répétée deux à trois fois suivant la viscosité du collodion employé, afin d'obtenir une couche de 1/2 millimètre
à l'appareil où il doit servir. La collerette, c'est-à-dire la partie supérieure du sac qu'on va retrousser, doit être constituée de collodion plus résistant, plus mallable et imperméable; dans ce but, c'est du collodion à 4 ou 5 p. 100 de nitrocellulose contenant environ 2 à 4 p. 100 d'huile de vaseline, ou mieux d'huile de ricin, qu'il faut employer. On confectionne celle-ci en maintenant le mandrin en position horizontale et en versant à refus, sur la partie renforcée, du collodion vaseline ou riciné dont on récolele le surplus dans un verre placé au-dessous, tout en imprimant au mandrin un mouvement de rotation en l'inclinant quelque peu pour former une couche uniforme couvrant la moitié du rendement et 2 à 3 centimètres environ de la partie cylindrique (fig. c). L'opération doit être répétée deux à trois fois suivant la viscosité du collodion employé, afin d'obtenir une couche de 1/2 millimètre d'épaisseur environ qu'on laisse suffisamment sécher en continuant à tourner. Le sac est obtenu en plongeant le mandrin dans du collodion à 2 1/2 p. 100 de nitrocellulose jusqu'au milieu du renflement (fig. d), de façon que la couche recouvre la collerette et fasse corps avec elle. On retire le mandrin lentement et suivant la verticale, de façon à laisser glisser, à mesure qu'on soulève, l'excès de collodion qui y reste adhérent, mais assez rapidement pour que la couche soit uniforme, en ayant soin aussi d'éviter la formation de bulles et surtout les heurts du mandrin sur la paroi du cylindre. Après avoir retiré le mandrin, on le maintient horizontalement et on l'incline opportunément en lui imprimant un mouvement de rotation pour obtenir une distribution uniforme. Lorsque la couche de collodion adhère au mandrin est suffisamment figée (1 à 2 minutes au moins sont nécessaires), on recommence la même opération afin de superposer une ou plusieurs couches à la première qui, d'ailleurs, ne forment qu'une seule membrane laquelle, si elle est trop desséchée, est difficile à détacher du mandrin et, qui plus est, devient imperméable; c'est pourquoi il faut arrêter au temps voulu, que l'expérience apprend, la dessiccation à l'air,
mandrin lentement et suivant la verticale, de façon à laisser glisser, à mesure qu'on soulève, l'excès de collodion qui y reste adhérent, mais assez rapidement pour que la couche soit uniforme, en ayant soin aussi d'éviter la formation de bulles et surtout les heurts du mandrin sur la paroi du cylindre. Après avoir retiré le mandrin, on le maintient horizontalement et on l'incline opportunément en lui imprimant un mouvement de rotation pour obtenir une distribution uniforme. Lorsque la couche de collodion adhère au mandrin est suffisamment figée (1 à 2 minutes au moins sont nécessaires), on recommence la même opération afin de superposer une ou plusieurs couches à la première qui, d'ailleurs, ne forment qu'une seule membrane laquelle, si elle est trop desséchée, est difficile à détacher du mandrin et, qui plus est, devient imperméable; c'est pourquoi il faut arrêter au temps voulu, que l'expérience apprend, la dessiccation à l'air, en plongeant le mandrin dans l'eau distillée où le solvant s'élimine par diffusion, et c'est probablement parce que l'eau le remplace que la membrane, ne se contractant pas, reste poreuse. La durée de l'immersion dans l'eau qui précède le décollage du mandrin doit être suffisante pour que la membrane soit assez résistante pour supporter cette opération. Bien entendu, en la prolongeant, on tombe dans l'inconvénient que la membrane devient trop rigide et le décollage moins aisé. Lorsqu'on veut éviter ce dernier inconvénient et surtout en vue d'obtenir des membranes plus perméables, on conseille (Bjerrum) de plonger le mandrin dans de l'eau additionnée de 5 à 10 p. 100 d'alcool ou d'acétone. Pour augmenter la perméabilité, on a conseillé aussi (Pierce) d'ajouter de l'éthylène-glycol au collodion, mais en ce cas, d'autres précautions sont à prendre : la dessiccation à l'air doit être prolongée (cinq à dix minutes), autrement le collodion déjà déposé sur le mandrin, et encore mou, forme des bourrelets et un culot épais au bout inférieur du mandrin lorsque celui-ci, maintenu verticalement, est plongé dans le collodion, puis retiré afin d'y déposer une nouvelle couche; de plus, la dessiccation à l'air ayant été prolongée pour éviter l'inconvénient que nous
assez résistante pour supporter cette opération. Bien entendu, en la prolongeant, on tombe dans l'inconvénient que la membrane devient trop rigide et le décollage moins aisé. Lorsqu'on veut éviter ce dernier inconvénient et surtout en vue d'obtenir des membranes plus perméables, on conseille (Bjerrum) de plonger le mandrin dans de l'eau additionnée de 5 à 10 p. 100 d'alcool ou d'acétone. Pour augmenter la perméabilité, on a conseillé aussi (Pierce) d'ajouter de l'éthylène-glycol au collodion, mais en ce cas, d'autres précautions sont à prendre : la dessiccation à l'air doit être prolongée (cinq à dix minutes), autrement le collodion déjà déposé sur le mandrin, et encore mou, forme des bourrelets et un culot épais au bout inférieur du mandrin lorsque celui-ci, maintenu verticalement, est plongé dans le collodion, puis retiré afin d'y déposer une nouvelle couche; de plus, la dessiccation à l'air ayant été prolongée pour éviter l'inconvénient que nous venons de citer, on est exposé à un autre inconvénient : la couche de collodion déjà déposée sur le mandrin, en se figeant par évaporation de l'alcool-éther, se couvre d'une couche d'éthylène-glycol, en sorte que la nouvelle couche de collodion qu'on y dépose n'adhère pas à la précédente, et lorsqu'on a réussi à confectionner le sac on s'aperçoit que celui-ci est constitué d'autant de feuillets détachables qu'on a mis de couches successives. C'est pourquoi dans le cas où l'on veut employer du collodion additionné d'éthylène-glycol nous conseillons d'utiliser du collodion à 5 p. 100 de nitrocellulose pauvre en éther, contenant 15 à 25 p. 100 d'éthylène-glycol et de ne faire des sacs que d'une seule couche. La membrane étant figée et suffisamment consistante, on se proceeding à son décollage du mandrin. On pratique une entaille circulaire sur la collerette, au milieu du renflement, et on introduit le mandrin dans la douille comme indiqué ci-dessus! alors, avec les doigts, on exerce une pression glissante vers le bas sur la partie évasée de la membrane, on décolle et on la rabat sur le bord extérieur de la douille ; en exerçant encore un mouvement glissant de haut en bas sur la partie